— 129 — 



Schwimmstücke und gestatteten dadurch den Einwand, daß 

 diese Blasen die Hebung bewirkt hätten. Andererseits ist es 

 auch bei Porzellantiegeln vorgekommen, daß nach dem Unter- 

 tauchen und der stattgefundenen Hebung des Schwimmstücks 

 an der Tauchstelle im Innern ein entsprechender Hohlraum 

 verblieb, weil, um ein Schmelzen des Schwimmstücks zu ver- 

 hüten, durch Abheben des Tiegeldeckels die Schmelze zu früh 

 abgekühlt wurde, und so die zum Schließen der durch das 

 Tauchstück etwas abgekühlten Wandungen des Hohlraums er- 

 forderliche Temperaturerhöhung vielleicht nicht eintrat, oder 

 wohl auch der Raum durch Gase ausgefüllt wurde. Es 

 wurden deshalb später die blasenfreien Schwimmstücke nicht 

 mehr untergetaucht, sondern so weit vorgewärmt, daß die 

 untere Seite dunkelrotglühend war, und aus einer Höhe von 

 12 — 15 cm auf die hellgelbglühende, nicht mehr zähflüssige 

 Masse fallen gelassen, dann noch 20 — 30 Minuten bei be- 

 decktem Tiegel erhitzt und durch schwaches Drücken mit einem 

 Eisendraht festgestellt, daß die Oberfläche des Schwimmstücks 

 zähflüssig war, also mit dem Schmelzgut verschmolzen sein 

 mußte. Zur Erstarrung der Oberfläche wurde der Tiegel- 

 deckel dann auf 2 — 3 Minuten abgehoben und nachher bei 

 wieder bedecktem Tiegel das Schmelzgut in der früher an- 

 gegebenen Weise zur langsamen Erstarrung gebracht. 



Bei allen diesen Versuchen wurde folgendes be- 

 obachtet und festgestellt: 



1. Bei allen Schmelzungen blieben stets die oberen noch 

 nicht geschmolzenen aber gesinterten Stücke auf der bereits 

 geschmolzenen Masse liegen, auch dann, wenn dieselben fast 

 ganz blasenfrei waren, und es gelang zuweilen bei nahezu 

 senkrechten Tiegelwandungen festzustellen, daß dieser Kuchen 

 gesinterten Materials sich durch seitlichen Stoß auf der Schmelze 

 drehen ließ, also schwamm. Wurden 2 — 3 Stückchen blasen- 

 freien Basalts von je ca 30 g Gewicht auf die hellgelbglühende 

 Schmelze fallen gelassen, und zwar so, daß dieselben weder 

 sich noch die Tiegelwandung berührten, so waren sie bei un- 

 geschwächter Erhitzung noch nach 40 Minuten auf der Ober- 

 fläche deutlich sichtbar und auch nach dem Erkalten noch 

 durch eine kleine Erhöhung erkennbar. Die früher an- 

 geführten 60 — 70 g schweren, vorgewärmten und blasenfreien 

 Schwimmstücke, welche nach dem Einbringen in die Schmelze 

 noch 20 — 30 Minuten in ungeschwächter Hitze erhalten 

 wurden, zeigten sich nach dem Erkalten deutlich über der 

 glatten Oberfläche des Schmelzguts erhoben, waren aber mit 

 dem letzteren gut verschmolzen, und es ist daher der Ein- 



10* 



